9l8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



M. P. Lebeau ('), après son étude d'un cuprosilicium, reconnut que la 

 limite de siliciuration n'y dépassait pas lo pour loo et, en 1906, ce même 

 auteur (^) confirma que cette limite correspondait bien à Cu'Si, à la suite 

 de ses recherches sur l'influence de la vitesse de refroidissement et aussi 

 de la teneur en silicium total. Cette limite varie-t-elle par l'effet d'autres 

 circonstances? 



Influence du plomb. — Nous prenons : cuivre pur, 8is,74; silicium cristallisé pur, 

 i8s, 26; lotal : loos. A ce chiffre il est ajouté 10 pour 100 de silicium, ce qui fait 

 nos de mélange, et ce poids est additionné de 220s de plomb pur de l'azotate. La 

 charge, placée dans une nacelle en porcelaine, est chauffée à l'intérieur d'un tube de 

 même nature parcouru par de l'hydrogène, vers 1200", pendant 3 heures environ. 

 La masse obtenue paraissant peu homogène, on la chauffe une seconde fois, dans les 

 mêmes conditions. Le nouveau lingot présente, à la partie inférieure, une couche 

 oblongue de métal manifestant la souplesse et la couleur bleuâtre du plomb et ne 

 contenant pour 100, comme matières étrangères, que: cuivre, is,oo3; silicium com- 

 biné, os, 1 1 1 ; silicium libre, 0^,009; dosage effectué sur une prise de 80^,678. Du 

 côté de la face supérieure sont figés un certain nombre de nodules aplatis dans 

 lesquels une analyse préliminaire ne décèle pas trace de plomb. Dans ces conditions, 

 leur dosage s'effectue comme il suit : attaque par l'acide azotique étendu et chaud 

 jusqu'à épuisement complet, insolubilisation en présence de l'acide chlorhydrique, 

 reprise par ce même liquide étendu, afin d'entraîner le cuivre que l'on dose par élec- 

 troljse à l'état de sulfate, pesée du résidu de l'insolubilisation, puis lavage de ce der- 

 nier avec de l'eau fluorhydrique : ce qui disparaît est compté comme silice. Le second 

 résidir est évalué en silicium libre, dans ce cas et dans celui des deux métaux suivants. 

 Son poids, retranché de celui du résultat total, fait connaître le poids de la silice et, 

 partant, celui du silicium combiné. Les analyses des échantillons I et II, d'environ 

 i^ chacun, sont ainsi conduites avec celte variante que les deux résidus d'insolubili- 

 sation, après pesée, sont traités ensemble par l'eau fluorhydrique. 



Résultats pour 100. — I. Cuivre 83, 40; silicium combiné 9,53; sili- 

 cium libre 6,4o; total 99,33. — II. Cuivre 84,00; silicium com- 

 biné 9,35 ; silicium libre 6,4o; total 99,73. En effectuant la somme du 

 cuivre et du silicium combiné et en ramenant leurs proportions à 100, on 

 trouve, comme silicium combiné, les chiffres 10, 25 pour I et 10,00 pour II. 

 C'est donc Cu'' Si qui s'est encore formé. Nous avons pu l'identifier en 



(^) P. Lebeau, Elude d'un cuprosilicium industriel {Comptes rendus^ t. CXLI, 

 27 novembre igoS, p. 889). 



(■-) P. Lebeau, Su/' le siliciure de cuivre et sur un nouveau mode de formation 

 du silicium soluble {Comptes rendus, t. GXLII, i5 janvier 190D, p. i54)- 



